THE STUDY OF ADSORPTION ON Cr(VI) IN NATURAL CLAY SURFACE MODIFIED WITH SURFACTANT CTAB (Cetyltrimethylammonium Bromide)
Authors: Maksum Maksum , Khalifah Susi Nurul , Prasetyo Anton 
Published: November 2015

<p><em>Clay</em><em> </em><em>is a</em><em> </em><em>mineral particles</em><em> </em><em>composed</em><em> </em><em>of</em><em> </em><em>silica</em><em>-</em><em>alumina </em><em>base</em><em> </em><em>frame</em><em>, </em><em>has</em><em> </em><em>a layered</em><em> </em><em>structure</em><em> </em><em>and</em><em> a </em><em>hollowed space</em><em> </em><em>causing</em><em> </em><em>surface becomes</em><em> </em><em>very</em><em> </em><em>widespread</em><em> </em><em>and</em><em> </em><em>effective</em><em> </em><em>as an adsorbent</em><em>. A</em><em>dsorbent</em><em> o</em><em>f</em><em> </em><em>clay</em><em> </em><em>is very</em><em> </em><em>effective</em><em> </em><em>to</em><em> </em><em>adsorb</em><em> </em><em>cation</em><em> </em><em>for</em><em> </em><em>having</em><em> </em><em>negatively charged</em><em> </em><em>surfaces</em><em>, </em><em>but</em><em> </em><em>its ability</em><em> </em><em>to</em><em> </em><em>adsorb</em><em> </em><em>anion</em><em> </em><em>is very</em><em> </em><em>low</em><em>, </em><em>such as</em><em> </em><em>Cr(</em><em>VI) </em><em>formed</em><em> </em><em>in</em><em> </em><em>HCrO<sub>4</sub></em><em><sup>-</sup></em><em> at pH </em><em>2</em><em>. </em><em>This research</em><em> </em><em>has been</em><em> </em><em>conducted</em><em> </em><em>in</em><em> </em><em>the clay of activation process</em><em> </em><em>chemically with</em><em> the </em><em>variation of H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></em><em> </em><em>0,5,</em><em> </em><em>1,0</em><em>, 1,5 </em><em>and</em><em> </em><em>2,0</em><em> </em><em>M and</em><em> </em><em>physically</em><em> </em><em>with the</em><em> </em><em>variation in</em><em> </em><em>the temperature</em><em> </em><em>of 200</em><em>, </em><em>300</em><em>, </em><em>400<sub>­</sub>°C</em><em> </em><em>as well as</em><em> </em><em>modifying</em><em> </em><em>the surface with</em><em> the </em><em>variation of CTAB</em><em> </em><em>surfactant</em><em> </em><em>25</em><em>, 50, </em><em>75</em><em>, and </em><em>100</em><em> </em><em>mM to</em><em> </em><em>enhance the</em><em> </em><em>adsorption</em><em> </em><em>of Cr(</em><em>VI). </em><em>The results of study showed</em><em> </em><em>that the treatment</em><em> </em><em>on the</em><em> </em><em>activation</em><em> </em><em>and</em><em> </em><em>modification</em><em> </em><em>of natural</em><em> </em><em>clay</em><em> </em><em>can</em><em> </em><em>increase the</em><em> </em><em>adsorption capacity</em><em> </em><em>of Cr(</em><em>VI) is greater. </em><em>Adsorption</em><em> </em><em>capacity</em><em> </em><em>(</em><em>Qe) </em><em>before</em><em> </em><em>activating</em><em> </em><em>the natural</em><em> </em><em>clay</em><em> </em><em>is</em><em> </em><em>0,0971</em><em> </em><em>mg/g</em><em>, </em><em>while the</em><em> </em><em>Na</em><em>-</em><em>clay </em><em>increased</em><em> </em><em>adsorption</em><em> </em><em>of Cr(</em><em>VI) </em><em>at 7,85 </em><em>% </em><em>as indicated by</em><em> </em><em>Qe</em><em> </em><em>=</em><em> </em><em>0,1756</em><em> </em><em>mg/g</em><em> </em><em>of</em><em> </em><em>natural clay</em><em>. </em><em>The use of</em><em> </em><em>0,5</em><em> </em><em>M</em><em> </em><em>H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub></em><em> </em><em>activation</em><em> of </em><em>adsorption</em><em> </em><em>increased</em><em> </em><em>by</em><em> </em><em>21,44 </em><em>% </em><em>to the value of</em><em> </em><em>Qe</em><em> </em><em>=</em><em> </em><em>0,3115</em><em> </em><em>mg/g</em><em>. </em><em>The treatment of physically</em><em> </em><em>activation</em><em> </em><em>after</em><em> </em><em>activating</em><em> the best </em><em>chemical</em><em> </em><em>showed at a temperature</em><em> </em><em>of 200°C with</em><em> </em><em>an increase</em><em> </em><em>of</em><em> </em><em>29,82</em><em>% </em><em>adsorption</em><em> </em><em>of value</em><em> </em><em>Qe</em><em> </em><em>=</em><em> </em><em>0,3953</em><em> </em><em>mg/g</em><em>. </em><em>While</em><em> </em><em>modification to the</em><em> </em><em>clay</em><em> </em><em>treatment</em><em> </em><em>results</em><em> </em><em>in the</em><em> </em><em>best</em><em> </em><em>physical activation</em><em> </em><em>get</em><em> </em><em>CTAB</em><em> </em><em>25</em><em> </em><em>mM</em><em> </em><em>concentration</em><em> </em><em>with increased</em><em> </em><em>adsorption</em><em> </em><em>of</em><em> </em><em>94,54 </em><em>% </em><em>with a</em><em> </em><em>value of</em><em> </em><em>Qe</em><em> </em><em>=</em><em> </em><em>1,0425</em><em> </em><em>mg/g</em><em>.</em></p>